BIHANG TIM, K. SV. VKT.-AKAU. HANDL. BAND 9. N:0 1, 191 



va?ret — fristes til at tro, at de SiOo-rigc smeltemasser over- 

 liovedet ikke kan före svovl. For at give nöjere oplysning om 

 dette, skal leveres tabellarisk oversigt över en del svovlrige og 

 nogenlunde sure slagger. 



Til sammenligning anföres, at stserkt basiske, CaO-rige 

 slagger fra kokes-masovne kan optage, naar der overhovedet i 

 beskikningen o. s. v. er meget svovl tilstede, i alle fald iudtil 

 ca. 2. .5 "^ S, rimeligvis ogsaa adskillig derover (sef.ex.no. SS). 

 Ved de masovne, hvor der anvendes starkt svovlrigt material, 

 liolder man i alm. med flid slaggen saa basisk som mulig; dette er 

 den vifftio-ste aarsaa; til, at der ikke kan leveres flere analvser 

 af samtidig S- og SiOo-rige slagger. — Svovlgelialtcn i slagger 

 fra sten-smeltninger (de vanlige kobber-, bly-, nikkel-slagger 

 o. s. v.) omhandles först, efter at vi er blevne faerdige med 

 det mikroskopiske studium af sulfid i masovnsslagger. 

 / De fieste metallurger har i de senere tider ved opförelsen 

 af slag-analyser plejet at angive S i förbindelse med Ca, dan- 

 nende monosulfid (CaS); nogen afgjörende grund for beretti- 

 gelsen af denne fremganosmaade liar egentlig; ikke forelisfo-et, 

 idet kjendskabeu til den rolle, som svovl spiller i slagger, har 

 vseret temmelig ringe. Man har kun hävt at bygge paa, at 



') Analyse, kopieret paa Bergskolan, ikke publicerat her; den först an- 

 förte er fra Dalkarlshyttan. 



^) Denne er, saavidt vides, fra en nikkelsten-smeltning ved Schneeberg 

 Hiitte, Sachsen; alle de övrige analyser er af masovnsslagger. 



